## Peningkatan Parameter Mekanis Tanah Lempung Plastisitas Tinggi sebagai Bahan Timbunan dengan Penambahan Kapur
Yusti Yudiawati 1* , Nur Fitriah 2
1,2 Jurusan Teknik Sipil dan Kebumian, Politeknik Negeri Banjarmasin, Indonesia * Koresponden email : y.yudiawati72@gmail.com
Diterima: 26 Agustus 2022 Disetujui: 6 September 2022

## Abstract
The clay plasticity can be reduced chemically using lime which contains Ca++ and Mg++ to neutralize the swelling and shrinkage properties. The test soil sample from Teluk Mesjid Village, Balangan Regency, has a 51% liquid limit, a 30.45% plastic limit and 20.55 Plastic  Index, it is not specified as an embankment material. The lime percentage was based on plasticity test on soil mixed with 4%, 6% and 8% lime. Direct shear  and  independent  compressive  strength  tests  were  carried  out  on  the  original  soil  samples  and  soil samples with addition of 6% lime resulting from standard and modified compaction as well as CBR tests for unsoaked and soaked conditions. The lime addition reduced the Plasticity Index greatly from 20.55% to 5.84% or to low plasticity category. Soil cohesion increased up to 100%. The shear angle increased was only 2-3°. The ultimate bearing capacity of the free compression test from modified compaction increased significantly up to >100%. The increase in CBR value in soaked conditions reached 59.6% to 63%. The soaked CBR value with lime addition increased from 7% to 17.4% or increased for 2.48 times. Keywords: lime, plasticity index, cohesion, shear angle, ultimate bearing capacity, compaction, CBR

## Abstrak
Plastisitas  tanah  lempung  dapat  direduksi  secara  kimia  menggunakan  kapur  yang  kandungan  kation- kationnya berupa Ca++ dan Mg++ mampu menetralisir sifat kembang susut tanah lempung. Sampel tanah uji dari Desa Teluk Mesjid Kabupaten Balangan memiliki batas cair (LL) sebesar 51% dan batas plastis (PL) sebesar 30,45% dan Indeks Plastis (PI) sebesar 20,55 termasuk tanah yang tidak memenuhi spesifikasi sebagai bahan tanah timbunan. Penentuan persentase kapur berdasarkan uji plastisitas pada tanah yang telah dicampur kapur 4%, 6% dan 8%. Uji geser langsung dan kuat tekan bebas  dilakukan pada sampel tanah asli dan sampel tanah dengan tambahan kapur 6% hasil pemadatan standar dan modifikasi serta uji CBR kondisi  unsoaked  dan  soaked.  Penambahan  kapur  mereduksi  nilai  Indeks  Plastisitas  sangat  besar  dari 20,55% menjadi 5,84% atau menurunkan Indeks Plastis menjadi kategori plastisitas rendah. Kohesi tanah meningkat hingga ≥100%. Peningkatan sudut geser hanya  2-3°. Daya dukung ultimit tanah hasil uji tekan bebas dari pemadatan modifikasi meningkat secara signifikan hingga >100%. Peningkatan nilai CBR pada kondisi soaked mencapai 59,6% hingga 63%. Peningkatan nilai CBR soaked dengan penambahan kapur dari hanya 7% menjadi 17,4% atau meningkat 2,48 kali lipat.
Kata kunci : kapur , indeks plastis, kohesi, sudut geser dalam, daya dukung ultimit, pemadatan, CBR

## 1. Pendahuluan
Tanah lempung merupakan tanah berpartikel halus yang umumnya memiliki plastisitas tinggi. Sifat plastisitas  tersebut  menyebabkan  daya  dukung  tanah  menjadi  rendah  dan  memiliki  sifat  kembang  susut yang besar. Kemampuan mengembang yang besar di tanah lempung  menyebabkan deformasi yang kerap tidak dapat memikul beban struktur diatasnya. Spesifikasi tanah timbunan pilihan wajib mempunyai nilai CBR  minimal  10%  jika  pengujian  CBR  dilakukan  sesuai  dengan  SNI  03-1744-1989,  setelah  4  hari perendaman sesuai SNI 03-1742-1989 jika dipadatkan mencapai 100% kepadatan kering maksimum [1][2].
Stabilisasi  tanah  yakni  mencampurkan  tanah  dengan  bahan  (kimia)  tertentu,  fungsinya  untuk memperbaiki sifat-sifat teknis suatu tanah agar syarat tertentu dapat terpenuhi, dan juga dapat menambah daya dukung tanah serta kenaikan kekuatan yang ikut diperhitungkan pada perancangan tebal perkerasan. Dari proses dalam pelaksanaannya stabilisasi tanah dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: mekanis, fisik, dan kimia. [3].
Stabilisasi  pada  penelitian  ini  adalah  stabilisasi  kimiawi  yakni  stabilisasi  dengan  menambahkan bahan  campuran  tertentu  pada  tanah  asli  menggunakan  perbandingan  tertentu  yang  berfungsi  untuk memperbaiki atau meningkatkan sifat-sifat teknis tanah [4].
Stabilisasi  tanah  kimia  pada  penelitian  ini  mencampurkan  bahan  tambahan  (aditif)  berupa  kapur. Kapur merupakan bahan yang mudah didapat dan harganya relatif murah. Kapur mengandung Ca++ dan Mg++  yang  mampu  menetralisir  sifat  kembang  susut  tanah  lempung  yang  besar.  Kapur  juga  berfungsi memicu terjadinya proses sedimentasi antar butir tanah sehingga membentuk partikel yang lebih besar hal ini menyebabkan plastisitas pada tanah menjadi berkurang, yang menyebabkan penambahan kekuatan pada tanah [5].
Perbaikan tanah secara kimia dilakukan dengan pengujian Batas Atterberg untuk menemukan nilai plastisitas  indeks  tanah  setelah  itu  dilakukan  pengujian  pemadatan  (standar  dan  modifikasi)  dan  CBR ( California  Bearing  Ratio ).  Dengan  adanya  pencampuran  tanah  dengan  kapur  ini  diharapkan  dapat memberikan hasil berupa sifat mekanik tanah yang lebih baik. Pengujian untuk mengetahui sifat mekanik berupa kuat geser tanah dengan cara melakukan pengujian Uji Tekan Bebas dan Uji Geser Langsung [6].
Penambahan kadar kapur pada pengujian batas-batas Atterberg menunjukkan nilai batas  cair (LL) dan indeks plastisitas (PI) mengalami penurunan, sedangkan pada batas susut (SL) dan batas plastis (PL) nilainya  bertambah.  Dan  pada  penambahan  presentasi  kadar  kapur  sebesar  8%,  nilai  CBR  ( soaked dan unsoaked )  mengalami  kenaikan  tertinggi.  Hasil  ini  untuk  tanah  lempung  Bojonegoro.  Sehingga  perlu dilakukan penelitian pada tanah dengan kondisi plastisitas tinggi di daerah lain untuk mengetahui berapa persentase kapur yang paling sesuai untuk dapat menurunkan plastisitas tanah dan meningkatkan kuat geser tanah.  Dari  hasil  penelitian  lainnya  juga  menyampaikan  bahwa  penambahan  kapur  juga  dapat meningkatkan nilai CBR [7][8].
Penelitian dilakukan pada sampel tanah asal desa Teluk Masjid di kabupaten Balangan Kalimantan Selatan.  Penelitian  dilakukan  dengan  memberikan  tambahan  kapur  pada  tanah  asli  dengan  memberikan variasi persentase  kapur dan mencampurnya hingga homogen. Selanjutnya dilakukan pengujian batas cair dan  batas  plastisitas  pada  setiap  sampel  campuran  agar  mendapatkan nilai  Plastisitas  Indeks  tanah  yang optimal, kemudian dilakukan pengujian pemadatan (standar dan modifikasi) dan CBR ( California Bearing Ratio ).  Pengujian  untuk  mengetahui  sifat  mekanik  berupa  kuat  geser  tanah  dengan  cara  melakukan pengujian Uji Tekan Bebas dan Uji Geser Langsung. Penambahan kapur ini diharapkan dapat memberikan hasil  berupa  kualitas  sifat  mekanik  tanah  yang  lebih  baik,  selain  itu  pengujian  juga  dimaksudkan  untuk mendapatkan pengaruh besarnya energi pemadatan pada kuat geser tanah.

## 2. Metode Penelitian
Diagram alir penelitian dapat dilihat pada Gambar 1 dan sampel tanah yang diuji diambil dari Desa Teluk  Mesjid  Kecamatan  Batu  Mandi,  Kabupaten  Balangan.  Selanjutnya  sampel  tanah  diuji  di Laboratorium PT. Tiyasa Total Rekayasa di Banjarbaru.
Alur metode dalam penelitian ini antara lain:
1. Bahan  uji  yang  digunakan  pada  pengujian  pendahuluan  berupa  tanah  lempung  asli  tanpa  bahan campuran.
2. Bahan campuran menggunakan kapur dengan persentase awal 4%, 6% dan 8% kapur diuji plastisitasnya (SNI 1966-2008/ SNI 03-1966-1990) untuk menentukan persentase campuran optimum [9].
3. Pengujian tanah asli meliputi uji Kadar air asli tanah, Berat volume tanah, Berat jenis tanah SNI 1964- 2008), Analisis saringan SNI 3423-2008), Hidrometer (SNI 3423-2008) , batas plastis (SNI 1966-2008/ SNI 03-1966-1990) , uji geser langsung (SNI 2813-2008) , uji tekan bebas.[9][10][11]
4. Pengujian  kompaksi  (Standar  dan  modifikasi)  (Revisi  SNI  03-1743-1989)  pada  tanah  asli  dan  tanah yang dicampur % kapur optimum [12].
5. Pengujian  pada  sampel  dengan  penambahan  %  kapur  optimum  pada  kondisi  kepadatan  maksimum berupa uji geser langsung (SNI 2813-2008) dan uji tekan bebas (SNI 3638-2012) [13][14].
6. Pengujian CBR (SNI 03-1744-1989) pada tanah asli dan tanah dengan campuran % kapur optimum [15].
Gambar 1 . Diagram alir penelitian

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1 Sifat Fisik dan Mekanis Tanah
Sifat fisik dan mekanis tanah lempung plastisitas tinggi di Kabupaten Balangan dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2 .
Tabel 1 . Hasil uji fisis mekanis tanah asli Pengujian Undisturbed Disturbed Kadar Air ω (%) 33,02 30,97 Berat Volume 1,8 1,85 Berat Jenis Gs 2,66 2,65 Batas Cair LL (%) 52,75 51 Plastis PL (%) 30,16 30,45 Indeks Plastisitas PI 22,59 20,55 ?
Direct Shear a. Kohesi c (kg/cm 2 ) 0,24 - b. Sudut Geser  12 - Unconfined Compressive Strength a. Distrubed Condition qu (kg/cm 2 ) 1,11 - b. Undrained Condition cu (kg/cm 2 ) 0,56 - c. Remodled Condition qr (kg/cm 2 ) 0,89 - d. Undrained Condition cu (kg/cm 2 ) 0,45 - e. Sensitivity St 1,25 - Analisa Saringan Lolos % #Lolos no. 200 87,33 91,89 #Lolos no. 40 100 100 AASTHO A-7-6 A-7-5 USCS CH MH - OH

## Sumber: Hasil penelitian, 2022
Hasil  pengujian  sifat  fisis  dan  mekanis  tanah  asli  menunjukkan  apabila  tanah  asli  termasuk  tanah lempung plastisitas tinggi dikarenakan tanah menurut AASHTO termasuk A-7-6 dan A-7-5 yang artinya berupa tanah berbutir halus berupa lanau – lempung dan menurut USCS termasuk CH yang artinya lempung dengan plastisitas tinggi atau MH-OH yang berarti lanau yang mengandung organik berplastisitas tinggi yang juga ditunjukkan dengan  nilai Plastisitas Indeks (PI) yang dihasilkan > 20 [16].
Tabel 2 .Uji pemadatan dan CBR tanah asli
Pengujian Hasil Pengujian Compaction Standard a. Kepadatan Kering  d (gr/cm 3 ) 1,59 b. Kadar Air Optimum ω (%) 21,85 Compation Modified a. Kepadatan Kering  d (gr/cm 3 ) 1,63 b. Kadar Air Optimum ω (%) 20,21 CBR CBR Standard Soaked (%) 7,00 CBR Standard UnSoaked (%) 6,00 CBR Modified Soaked (%) 11,00 CBR Modified Unsoaked (%) 10,40 Sumber: Hasil penelitian, 2022

## 3.2 Batas Konsistensi Tanah
Hasil  pengujian  batas  konsistensi  tanah  (Batas Atterberg )  pada  tanah  asli  dan  setelah  diberikan tambahan  kapur  seperti  ditunjukkan  oleh Tabel  3 dan  hubungan  penambahan  kapur  dengan  plastisitas indeks dapat dilihat pada Gambar 1 .
Tabel 3 . Batas konsistensi tanah asli dan tanah dengan tambahan kapur
Kategori Tanah Asli Tanah Asli + Kapur 4% Tanah Asli + Kapur 6% Tanah Asli + Kapur 8% Batas Cair (%) 51,00 39,90 39,20 39,20 Batas Plastis (%) 30,45 33,87 33,36 33,45 Plastisitas Indeks 20,55 6,03 5,84 5,75 Persentase Kapur 0,00 0,04 0,06 0,08 Sumber: Hasil penelitian, 2022
Gambar 1 . Hubungan persentase kapur dengan plastisitas indeks Sumber: Hasil penelitian, 2022
Hasil penelitian seperti ditunjukkan Gambar 1 memberikan hasil bahwa penambahan kapur secara signifikan  mengurangi  plastisitas  indeks  dari  kategori  tanah  berplastisitas  tinggi  menjadi  tanah berplastisitas rendah. Dengan penambahan pasir ≥6% menunjukkan nilai Plastisitas Indeks <6. Berdasarkan spesifikasi  Bina  Marga  tentang  tanah  timbunan/urugan  bahwa  Plastisitas  Indeks  (PI)  untuk  bahan  tanah timbunan biasa < 6. Hasil pengujian menunjukkan Indeks Plastis tanah dari 20,55% mengalami penurunan hingga  menjadi  5,75  atau  terjadi  pengurangan  Indeks  Plastis  hingga  72%.  Hal  ini  menunjukkan  apabila penambahan kapur sebesar 6% pada tanah berplastisitas tinggi asal Batu Mandi Balangan ini sudah sangat efektif menurunkan plastisitas tanah. Selanjutnya hubungan persentase kapur dengan batas cair dan plastis dapat dilihat pada Gambar 2 .
Gambar 2 . Hubungan persentase kapur dengan batas cair dan batas plastis Sumber: Hasil penelitian, 2022
Gambar 2 menunjukkan hasil apabila peningkatan penambahan persentase kapur tidak lagi merubah besar  nilai  batas  cair  maupun  plastisitas  tanah.  Sehingga  pemberian  kapur  cukup  pada  hasil  yang memberikan  nilai  Plastisitas  Indeks  yang  memenuhi  persyaratan  sebagai  bahan  timbunan/urugan  biasa sebesar  maksimum  6%.  Pada  sampel  tanah  asal  Batu  Mandi  Balangan  ini  cukup  dengan  memberikan penambahan kapur sebesar 6% sudah mendapatkan nilai plastisitas indeks <6%.

## 3.3 Pengujian Pemadatan Standar dan Modifikasi
Pengujian yang dilakukan berupa pengujian pemadatan tanah standar dan modifikasi pada sampel asli dan yang telah diberikan tambahan kapur optimum sebesar 6% menghasilkan data seperti ditunjukkan Gambar 3 dan Gambar 4 .
0 4 8 12 16 20 24 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 P la st is it as I n de ks Persentase Kapur (%) 20 25 30 35 40 45 50 55 60 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B at as C ai r da n P la st is ( % ) Persentase Kapur (%) Batas Cair (LL)
Batas Plastis (PL)
Gambar 3 . Hasil uji pemadatan standar tanah asli dan tanah dengan penambahan kapur 6% Sumber: Hasil penelitian, 2022
Gambar 4 . Hasil uji pemadatan modifikasi tanah asli dan dengan penambahan kapur 6% Sumber: Hasil penelitian, 2022
Hasil yang ditunjukkan dari uji pemadatan standar pada Gambar 3 menyatakan bahwa penambahan kapur  pada  tanah  asli  justru  menurunkan  kepadatan  kering  maksimum  tanah  dari  1.58  gr/cm 3 menjadi sebesar 1,53 gram/cm 3 . Akan tetapi besar penurunan kepadatan relatif kecil yakni hanya sebesar 3,16%. Hal  ini  kemungkinan  karena  bertambahnya  fraksi  halus  butiran  kapur  pada  sampel  tanah  sehingga mengurangi berat isi kering tanah.
Dari  uji  pemadatan  modifikasi  pada  sampel  tanah  yang  diberikan  penambahan  kapur  seperti ditunjukkan pada Gambar 4 serupa dengan hasil yang ditunjukkan Gambar 3 , yakni penambahan kapur pada  tanah  asli  justru  menurunkan  kepadatan  kering  maksimum  tanah dari  1.62  gr/cm 3 menjadi  sebesar 1,58  gram/cm 3 .  Akan  tetapi  besar  penurunan  kepadatan  juga  relatif  kecil  yakni  hanya  sebesar  2,47%. Kemudian hasil pengujian pemadatan standar + kapur 6% dengan pemadatan modifikasi + kapur 6% dapat dilihat pada Gambar 5 .
1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 1,55 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 K epad at an K er in g (g r/c m 3) Kadar Air (%) Pemadatan Standard (Asli) Pemadatan Standard + Kapur ɣ maks = 1,58 gr/cm 3
ɣ maks = 1,53 gr/cm 3 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 1,55 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 K epa da ta n K er in g (g r/c m 3) Kadar Air (%) Pemadatan Modifikasi (Asli) Pemadatan Modifikasi + Kapur ɣ maks = 1,62 gr/cm 3
ɣ maks = 1,58 gr/cm 3
Gambar 5 . Hasil uji pemadatan standar + kapur 6% dengan pemadatan modifikasi + kapur 6%
Sumber: Hasil penelitian, 2022
Hasil  yang  ditunjukkan  dari  uji  pemadatan  standar  dan  modifikasi  pada  tanah  yang  diberikan penambahan  kapur  seperti  ditunjukkan  Gambar  5.  Menunjukkan  hasil  bahwa  uji  pemadatan  modifikasi memberikan nilai kepadatan kering maksimum lebih besar daripada pemadatan  standar dari 1,53 gr/cm 3 menjadi sebesar 1,58 gram/cm 3 atau sebesar  3,2%.

## 3.4 Pengujian California Bearing Ratio (CBR)
Uji CBR Laboratorium pada tanah yang diberi penambahan kapur menghasilkan kenaikan nilai CBR tanah secara signifikan. Hasil pemadatan standar dan modifikasi pada tanah asli dan tanah dengan tambahan kapur dapat dilihat pada Tabel 4 .
Tabel 4 . Hasil pemadatan standar dan modifikasi pada tanah asli dan  tanah dengan tambahan kapur 6%
Pengujian Kepadatan Kering (gr/cm³) Kadar Air (%) Nilai CBR (%) CBR Standard Soaked 1,671 18,92 7,0 CBR Standard Unsoaked 1,611 17,87 6,2 CBR Standard + Kapur 6% Soaked 1,680 19,87 11,0 CBR Standard + Kapur 6% Unsoaked 1,638 19,11 10,4 CBR Modified Soaked 1,625 18,59 16,8 CBR Modified Unsoaked 1,610 15,13 12,6 CBR Modified + Kapur 6% Soaked 1,607 19,24 17,8 CBR Modified + Kapur 6% Unsoaked 1,595 18,59 14,8 Sumber: Hasil penelitian, 2022
Sampel tanah yang diuji pemadatan standar mengalami peningkatan nilai CBR dari 7% menjadi 11% ( soaked ) dan 6.2% menjadi 10,4% ( unsoaked ). Atau terjadi peningkatan nilai CBR pada kondisi soaked hingga 63% pada kondisi pemadatan  standar dan 59,6% pada kondisi pemadatan modifikasi. Nilai CBR pada  kondisi unsoaked lebih  kecil  dibanding  kondisi soaked .  Hal  ini  menunjukkan  adanya  air  dalam kondisi  kepadatan  tanah  maksimum  pada  tanah  yang  diberikan  tambahan  kapur  justru  semakin meningkatkan kekuatan tanah atau daya dukung tanah. Hal ini disebabkan air menjadi komponen pengikat atas  campuran  tanah  dengan  kapur  yang  digunakan.  Ini  dibuktikan  pada  tanah  yang  tidak  dilakukan perendaman ( unsoaked ) nilai CBR nya justru relatif lebih kecil.

## 3.5 Pengujian Kuat Geser
Hasil  dari  pengujian kuat geser  tanah  dengan  uji geser  langsung  dan  uji  tekan bebas  pada  sampel tanah hasil pemadatan standar dan modifikasi seperti yang diperlihatkan Tabel 5 .
1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 1,55 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 K epa da ta n K er in g (g r/cm 3) Kadar Air (%) Pemadatan Standard + Kapur Pemadatan Modifikasi + Kapur ɣ maks = 1,58 gr/cm 3 ɣ maks = 1,53 gr/cm 3
Tabel 5 . Hasil pengujian kuat geser tanah pada pemadatan standar dan modifikasi
Pengujian  d (gr/cm 3 ) Kohesi (kg/cm²) Sudut Geser (°) qu (kg/cm²) qr (kg/cm²) Pemadatan Standar 1,58 0,18 13 0,96 0,9 Pemadatan Standar + Kapur 6 % 1,525 0,36 16 1,76 1,24 Pemadatan Modifikasi 1,625 0,16 13 2,42 1,76 Pemadatan Modifikasi + Kapur 6 % 1,58 0,36 15 2,79 2,07 Sumber: Hasil penelitian, 2022
Hasil  uji  sampel  tanah  asli  tanpa  penambahan  kapur  memberikan  nilai  kohesi  0,16  –  0,18  kg/cm 2 setelah diberikan kapur terjadi peningkatan kohesi lebih dari 100% yakni menjadi 0,36 kg/cm 2 pada sampel yang dilakukan pemadatan standar maupun modifikasi. Hal ini berarti pemberian kapur akan meningkatkan kohesi  tanah  secara  signifikan.  Sudut  geser  dalam  tanah  yang  telah  diberikan penambahan  kapur  terjadi peningkatan dari 13  menjadi 16  pada pemadatan standar dan menjadi 15  pada pemadatan modifikasi. Hasil ini juga menunjukkan adanya perbaikan parameter  kuat geser tanah. Lalu hasil pengujian kuat geser tanah pada sampel hasil uji CBR dapat dilihat pada Tabel 6 .
Tabel 6 . Hasil pengujian kuat geser tanah pada sampel hasil uji CBR
Pengujian Kuat Geser Tanah Nilai CBR Kohesi (kg/cm²) Sudut Geser (°) qu (kg/cm²) qr (kg/cm²) C B R S oak ed Pemadatan Standar 7 0,245 16,5 1,41 0,58 Pemadatan Standar + Kapur 6% 11 0,395 18,5 2,67 2,21 Pemadatan Modifikasi 16,8 0,245 16,5 1,59 0,82 Pemadatan Modifikasi + Kapur 6% 17,8 0,425 19 2,89 2,33
C B R
Uns oak ed Pemadatan Standar 6,2 0,230 13,00 1,92 1,19 Pemadatan Standar + Kapur 6% 10,4 0,335 15,50 2,19 2,13 Pemadatan Modifikasi 12,6 0,215 12,50 2,10 1,21 Pemadatan Modifikasi + Kapur 6% 14,8 0,360 16,00 2,24 2,20 Sumber: Hasil penelitian, 2022
Hasil dari pengujian kuat geser tanah dengan uji geser langsung pada sampel tanah hasil uji CBR standar  rendaman  ( soaked )  seperti  ditampilkan Tabel  4 menunjukkan  bahwa  sampel  tanah  asli  tanpa penambahan kapur memberikan nilai kohesi 0,245 kg/cm 2 setelah diberikan kapur 6% terjadi peningkatan kohesi mencapai  61% hingga 73,4%, yakni menjadi 0,395 kg/cm 2 hingga 0,425 kg/cm 2 .  Nilai sudut geser dalam  tanah  terjadi  peningkatan  dari  16,5  menjadi  18,5.  Nilai  qu  terjadi  peningkatan  dari  1,41  kg/cm 2 menjadi  2,67  kg/cm 2 .  Apabila  disimpulkan  dari  hasil  uji  geser  langsung  pada  sampel  tanah  hasil  uji pemadatan standar ataupun modifikasi, maka hasil uji geser langsung pada sampel CBR tanah rendaman memberikan nilai kuat geser tanah yang lebih baik. Hal ini berarti pada tanah yang diberikan kapur adanya air  justru  akan  meningkatkan  kohesi  tanah  begitu  juga  pada  sudut  geser  dalam  tanah  juga  mengalami peningkatan.
Hasil uji kuat tekan bebas memberikan hasil penambahan kapur meningkatkan daya dukung ultimit tanah pada kondisi pemadatan standar peningkatan yang terjadi hingga 83% yakni dari 0,96 menjadi 1,76 kg/cm 2 .  Pada  kondisi  kepadatan  modifikasi  peningkatan  yang  terjadi  sebesar  15%.  Jika  dibandingkan kondisi pemadatan standar dengan modifikasi terjadi peningkatan hingga 58% yaitu dari qu sebesar 1,76 kg/cm 2 menjadi 2,79 gr/cm 2 . Pada sampel tanah hasil uji CBR dari sampel pemadatan modifikasi rendaman ( soaked ) menunjukkan sampel tanah asli tanpa penambahan kapur memberikan nilai kohesi 0,245 gr/cm 2 setelah diberikan kapur 6% terjadi peningkatan kohesi mencapai  73,4% yakni menjadi 0,425 gr/cm 2 .  Nilai sudut geser dalam tanah terjadi peningkatan dari 16,5 menjadi 19. Nilai qu terjadi peningkatan dari 1,59 gr/cm 2 menjadi  2,89  gr/cm 2 nilai  ini  menunjukkan  peningkatan  sudut  geser  dalam  tanah  hingga  81,7%. Hasil dari pengujian kuat geser tanah dengan uji geser langsung pada sampel tanah hasil uji CBR unsoaked pada sampel pemadatan standar menunjukkan sampel tanah asli tanpa penambahan kapur memberikan nilai
kohesi 0,230 kg/cm 2 setelah diberikan kapur 6% terjadi peningkatan kohesi mencapai  46% yakni menjadi 0,335 kg/cm 2 . Nilai sudut geser dalam tanah terjadi peningkatan dari 13 menjadi 15,5. Hasil uji tekan bebas memberikan hasil nilai qu terjadi peningkatan dari 1,92 kg/cm 2 menjadi 2,19 kg/cm 2 . Pada sampel tanah hasil uji CBR soaked kondisi pemadatan modifikasi menunjukkan sampel tanah asli  tanpa  penambahan  kapur  memberikan  nilai  kohesi  0,215  kg/cm 2 setelah  diberikan  kapur  6%  terjadi peningkatan  kohesi  mencapai    67%  yakni  menjadi  0,360 kg/cm 2 .   Nilai  sudut  geser  dalam  tanah  terjadi peningkatan dari 12,5 menjadi 16. Nilai qu terjadi peningkatan dari 2,10 kg/cm 2 menjadi 2,24 kg/cm 2 . Hasil ini  memberikan  simpulan  bahwa  pada  tanah  asli  yang  diberikan  kapur  kemudian  dilakukan  pemadatan modifikasi akan meningkatkan daya dukung tanah hingga >100%.  Bahkan dalam kondisi terganggu seperti ditunjukkan sampel pengujian tekan bebas kondisi remoulded , daya dukung tanah ultimit pada sampel yang diberikan  penambahan  kapur  masih  sangat  bagus  dibandingkan  kondisi remoulded tanah  tanpa  kapur sebesar 0,58 gr/cm 2 yakni menjadi 2,33 gr/cm 2 dengan kepadatan modifikasi.

## 4. Kesimpulan
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  yakni  tanah  berplastisitas  tinggi  dari  desa  Teluk  Masjid  Balangan memiliki nilai batas cair (LL) sebesar 51%, nilai batas plastis (PL) sebesar 30,45% dan nilai Indeks Plastis (PI)  sebesar  20,55  yang  tergolong  tanah berplastisitas  tinggi.  Penambahan kapur mereduksi  nilai  Indeks Plastisitas sangat besar dari 20,55% menjadi 5,84% atau menurunkan Indeks Plastis tanah hingga 72% dan dapat  mengubah  kategori  tanah  berplastisitas  tinggi  menjadi  kategori  plastisitas  rendah.  Selanjutnya, penambahan kapur pada tanah asli dengan pemadatan standar meningkatkan kohesi tanah hingga ≥100% dan terjadi peningkatan sudut geser dalam tanah relatif kecil pada kondisi kadar air optimum. Penambahan kapur juga meningkatkan kohesi tanah mencapai  73,4% pada pemadatan modifikasi dibandingkan dengan pemadatan standar. Tanah dengan penambahan kapur meningkatkan nilai CBR tanah dasar 59,6% hingga 63%.  Peningkatan  sudut  geser  dalam  tanah  lebih  besar  pada  tanah  yang  dipadatkan  dengan    energi pemadatan  modifikasi  dibandingkan  energi  pemadatan  standar.  Tanah  dengan  penambahan  kapur  akan meningkatkan daya dukung ultimit tanah hingga >100%.

## 5. Ucapan Terima Kasih
Terima kasih kepada PT. Tiyasa Total Rekayasa yang telah memberikan kesempatan melaksanakan penelitian mandiri di laboratorium PT. Tiyasa Total Rekayasa di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

## 6. Referensi
[1] Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat, Spesifikasi  Pekerjaan  Tanah ,  4th  ed. Bandung, 2016.
[2] Badan Standardisasi Nasional, “Metode pengujian kepadatan berat untuk tanah,” in SNI  03-1742- 1989 , 1989, pp. 1–9.
[3] D. Darwis, Dasar-Dasar Teknik Perbaikan Tanah , Pertama., no. Agustus. Yogyakarta, 2017.
[4] R. S. Riwayati and R. Yuniar, “Stabilisasi Tanah Lempung Menggunakan Campuran Kapur Untuk Lapisan  Tanah  Dasar  Konstruksi,” J.  Tek.  Sipil  UNPAL ,  vol.  8,  no.  2,  pp.  104–111,  2018,  doi: 10.36546/tekniksipil.v8i2.32.
[5] Badan Standardisasi Nasional, “Spesifikasi Kapur untuk Stabilisasi Tanah,” in SNI 03-4147-1996 , 1996, pp. 1–3.
[6] D.  W.  Meidilla  and  M.  Ridwan,  “Pengaruh  Penambahan  Abu  Dasar  (Bottom  Ash)  Pada  Tanah Lempung Ekspansif Terhadap Nilai California Bearing Ratio (CBR) Test,” J. Rekayasa Tek. Sipil , vol. 3, no. 3, pp. 310–318, 2017.
[7] R. A. Ranggaesa, Y. Zaika, and S. Suroso, “Pengaruh Penambahan Kapur Terhadap Kekuatan dan Pengembangan (Swelling) pada Tanah Lempung Ekspansif Bojonegoro,” Univ. Brawijaya, Malang , pp. 1–7, 2017.
[8] M. Aryanto, S. Suhendra, and K. R. Amalia, “Stabilisasi Tanah Lempung Ekspansif Menggunakan Kapur Tohor,” J. Talent. Sipil , vol. 4, no. 1, p. 38, 2021, doi: 10.33087/talentasipil.v4i1.47.
[9] Badan Standardisasi Nasional, “Cara Uji Penentuan Batas Plastis dan Indeks Plastisitas Tanah,” in SNI 1966-2008 , 2008, p. 15.
[10]  Badan Standardisasi Nasional, “Cara Uji Berat Jenis Tanah,” in SNI 1964-2008 , 2008.
[11]  Badan Standardisasi Nasional, “Cara Uji Analisis Ukuran Butir Tanah,” in SNI 3432-2008 , 2008, pp. 1–27.
[12]  Badan Standardisasi Nasional, “Metode pengujian kepadatan berat untuk tanah,” in SNI 1743-1989 , 1989, pp. 1–9.
[13]  Badan  Standardisasi  Nasional,  “Cara  Uji  Kuat  Geser  Langsung  Tanah  Terkonsolidasi  dan Terdrainase,” in SNI 2813-2008 , 2008.
[14]  Badan Standardisasi Nasional, “Metode Uji Kuat Tekan Tanah Kohesif,” in SNI 3638-2012 , Jakarta: BSN, 2012.
[15]  Badan Standardisasi Nasional, “Metode Pengujian CBR Laboratorium,” SNI 03-1744-1989 , 1989.
[16]  Fathurrozi  and  F.  Rezqi,  “Sifat-Sifat  Fisis  Dan  Mekanis  Tanah  Timbunan  Badan  Jalan  Kuala Kapuas,” J. POROS Tek. , vol. 8, no. 1, pp. 1–59, 2016.